【 認 定 混 合 物

温 度 管 理 一 覧 表 】

認定有効期間（令和6年7月1日～令和7年6月30日）
番号

混合物
記 号

1V-08

細粒度アスファルト混合物(13)〔50回〕60/80

2V-11

3

混 合 物 の 種 類

認 定 番 号
混 合 所 名

８３１３－０１９－２３０６
砂町アスコン 株式会社 東京合材工場
現場管理推奨温度

出荷温度
到着

敷均

初期転圧

155～175

150～175

140～170

135～165

透水性用開粒度アスファルト混合物(13)〔50回〕60/80

155～175

150～175

140～170

135～165

Vf-01A

都型アスファルト処理混合物(30)〔75回〕(MF)60/80

155～175

130～175

120～170

115～165

4

Vf-02A(T)

粗粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)60/80

155～175

130～175

120～170

115～165

5Vf-03A(T)

特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)ポリマー改質Ⅱ型

165～185

140～185130～180

125～175

6

Vf-04A(T)

密粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)60/80

155～175

130～175

120～170

115～165

7

Vf-05A(T)

特別対策密粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)ポリマー改質Ⅱ型

165～185

140～185130～180

125～175

8

Vf-06A(T)

密粒度アスファルト混合物(13)〔75回〕(MF)(T)60/80

155～175

130～175

120～170

115～165

9

Vf-07A(T)

特別対策密粒度アスファルト混合物(13)〔75回〕(MF)(T)ポリマー改質Ⅱ型

165～185

140～185130～180125～175

10

Vf-16

都型細粒度アスファルト混合物(5)〔50回〕(MF)60/80

155～175

130～175

120～170

115～165

11Vf-18A

特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)〔75回〕(MF)ポリマー改質Ⅱ型

165～185

140～185130～180

125～175

12Vf-19

都型開粒度アスファルト混合物2号(13)〔50回〕(MF)60/80

155～175

130～175

120～170

115～165

13Vw-03A(T)

特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)ポリマー改質Ⅱ型

145～165140～165130～160

125～155

14

Vw-05A(T)

特別対策密粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)ポリマー改質Ⅱ型

145～165140～165130～160

125～155

15

Vw-06A(T)

密粒度アスファルト混合物(13)〔75回〕(MF)(T)60/80

135～155

130～155

120～150

115～145

16

Vw-07A(T)

特別対策密粒度アスファルト混合物(13)〔75回〕(MF)(T)ポリマー改質Ⅱ型

145～165140～165130～160

125～15517Vw-16

都型細粒度アスファルト混合物(5)〔50回〕(MF)60/80

135～155

130～155

120～150

115～14518

Vw-18A

特別対策都型開粒度アスファルト混合物1号(13)〔75回〕(MF)ポリマー改質Ⅱ型

145～165140～165130～160

125～155

19

Vw-19

都型開粒度アスファルト混合物2号(13)〔50回〕(MF)60/80

135～155

130～155

120～150

115～145

20V-21(K)

特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)〔50回〕(MF)(K)ポリマー改質H型

160～180155～180150～175

140～17021

Vf-21(T)

特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)〔50回〕(MF)(T)ポリマー改質H型

160～180155～180130～175

120～17022

Vw-21(T)

特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)〔50回〕(MF)(T)ポリマー改質H型

140～160

135～160130～155

120～150

23R-01再生アスファルト安定処理混合物(30)〔50回〕40/60

24R-08

再生細粒度アスファルト混合物(13)〔50回〕60/80

160～180155～175

145～170140～16525R-11

再生透水性用アスファルト混合物(13)〔50回〕60/80

26

Rf-01A

再生都型アスファルト処理混合物(30)〔75回〕(MF)40/60

27

Rf-01Ad

再生都型アスファルト処理混合物(30)〔75回〕(MF)40/60

28

Rf-02A(T)

再生粗粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)40/60

160～180

145～175

135～170130～165

29

Rf-02A(T)a

再生粗粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)40/60

30

Rf-02A(T)d

再生粗粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)40/60

31

Rf-02A(T)e

再生粗粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)40/60

32

Rf-03A(T)

再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)改質再生

165～185160～185

140～175

135～170

33

Rf-04A(T)

再生密粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)40/60

34

Rf-06A(T)

再生密粒度アスファルト混合物(13)〔75回〕(MF)(T)40/60

160～180

145～175

135～170130～165

35

Rf-06A(T)a

再生密粒度アスファルト混合物(13)〔75回〕(MF)(T)40/60

36

Rf-06A(T)b

再生密粒度アスファルト混合物(13)〔75回〕(MF)(T)40/60

37

Rw-02A(T)

再生粗粒度アスファルト混合物(20)〔75回〕(MF)(T)40/60

38

Rw-06A(T)

再生密粒度アスファルト混合物(13)〔75回〕(MF)(T)40/60

150～170

145～165

135～160130～155

39

RW-06A(T)b

再生密粒度アスファルト混合物(13)〔75回〕(MF)(T)40/60※ 混合物記号の「Vw」「Rw」は中温化合材（低炭素合材）の表記です※ 現場管理推奨温度は室内試験における温度から推奨するものです。気温や施工条件、施工厚さを考慮して各現場で目標温度を設定してください。
※ 掲載した転圧温度でヘアクラックが発生した場合は、設定温度を下げる等の処置を行ってください。
※ 『舗装施工便覧』の施工温度に関する注意事項
・敷きならし時の混合物の温度は、アスファルトの粘度にもよるが、一般に110℃を下回らないようにする。
・初転圧は、ヘアクラックの生じない限りできるだけ高い温度で行う。
・二次転圧の終了温度は一般に70～90℃である。
・ポーラスアスファルト混合物のタイヤローラによる仕上げ転圧は、タイヤへの付着・空隙つぶれの懸念から70℃程度になってから行うのが望ましい。
◆ 二次転圧温度＝ 90℃以上 （ポリマー改質Ⅱ型は110℃以上）◆ 二次転圧終了温度 ＝ 70 ～ 90℃◆ 路面開放温度＝ 舗装路面 50℃以下